91 



ceplible de fournir de la chaux, hydraulique : ce sera 

 un essai à l enter. 



Le gypse i\Jansiol , vu en place , à la carrière , a une 

 couleur générale grisàire, avec des rognons disses 

 minés, de peu de grosseur, de gypse blanc et rougeà- 

 tre, sans gypse ilbreux. Ces variétés grises, blanches 

 et rouges ont une cassure saccaroide et brillante. 



Ce gypse est en couches peu distinctes, de un et 

 deux mètres de puissance, séparées par de très min- 

 ces assises d'argiie. Ses couches principales sont elles- 

 mêmes formées par la superposition de couches peu 

 épaisses , distinguées entr'elles par de légères nuan- 

 ces de colorisalion. Aucun corps étranger naltère 

 riiomogénéilé de son grain cristallin et lamellaire. 



Le gypse gris qui forme la presque totalité du gi- 

 sement est compacte, cohérent, d'un poids spécifique 

 de 2,41 6. 11 émet une faible odeur argileuse à l'insuf- 

 flation', il est presqu^insipide au goût. 



CoMP. Sulfate de chaux 72,05 



de magnésie presq. pasapp. 



Argile ferriq. et magnésienne. 7, 

 Carbon, de chaux et de magn. 0,60 



Eau 20,05 



Ammoniaque des traces. 



Du plâtre cuit provenant du mélange des diverses 

 variétés de gypse a fourni: 



Sulfote de chaux 89,4 



Argile 9,85 



Carbonates 0,75 



La marne ochracée qui recouvre ce gisement con- 

 tient également du carbonate de magnésie. Le cal- 

 caire qui forme la roche sur laquelle il est adossé 

 est fortement silicate cl magnésien. 



